4(J2 Mémoires de l'Académie Royale 

 quintal de minerai, font cent livres de matières qui doi- 

 vent le convertir en verre, ians même y comprendre une 

 petite quantité qui el\ fournie par la cendre des charbons, 

 &. nitirie par les pierres du fourneau qui ie vitriHent peu- 

 à-peu. 2." Je luppoferai que le fourneau rende, en vingt- 

 quatre heures, trois mille lix cents livres de fonte, il aura 

 donc dû y paiîèr pendant ce temps, favoir, douze milliers 

 de minerai & trois mille fix cents livres de caftine : or, la 

 totalité de ces mélanges fait quinze mille fix cents livres 

 de matières qui ont été fondues , fur quoi il n'en ell: rélulté 

 que trois mille fix cents livres de fer; les douze mille livres 

 de furplus ont donc été vitrifiées pendant les vingt-quatre 

 heures ; d'où il s'enluit que le poids de ces matières eit à 

 celui du fer, comme 20 elià 6. Si maintenant on compare 

 les volumes, foit du fer, loit des laitiers, on trouvera que 

 celui de ces matières vitriHées ell fix à fept fois plus con- 

 fidérable que celui du régule métallique ; d'où il s'enfuit 

 que chaque molécule de fer doit fe trouver environnée ou 

 accompagnée, à l'inftant de fa fufion , de fix à fept fois 

 fon volume de fubftances vitriformes, qui, comme je l'ai 

 dit, garantirent le fer du contaél immédiat du courant du 

 vent des foufïïets , & qui fans cela feroit bientôt brûlé. 



Par différentes obfervations que j'ai faites durant la fu- 

 fion des minerais de fer dans les hauts fourneaux , j'ai 

 reconnu qu'en général le volume du laitier doit être au 

 moins quatre à cinq fois plus grand que celui du régule 

 métallique , fans quoi la fonte va mal , l'on n'obtient pas 

 tout le fer, & celui qui en réfulte eft rarement de bonne 

 qualité. 



D'après cet expofé, on pourra facilement juger des pertes 

 que doivent naturellement éprouver ceux qui, n'ayant que 

 des minerais riches à traiter, n'y ajoutent que la même 

 quantité de ealline qu'ils emploient pour des minerais 

 pauvres. 



Quoique les fubfiances vitrifiables qu'on ajoute dans la 

 fonte des minerais de fer, contribuent à en opérer la fufion, 



